FEATURES OF WORKING WITH DENTIN CERAMIC MASS IN THE MANUFACTURE OF METAL-CERAMIC DENTURES
Authors: Зайцева Наталья Витальевна , Вечеркина Жанна Владимировна , Крючков Михаил Анатольевич , Калиниченко Виктор Сергеевич , Морозов Николай Валерьевич , Пшеничников Игорь Александрович 
Published: November 2020

Вопреки доказанным преимуществам автоматизации зуботехнической лаборатории с помощью компьютерных технологий, изготовление металлокерамическмх несъемных коронок и мостовидных протезов остается востребованным в ортопедической стоматологи видом конструкции. Большой клинический опыт, отработанные технологии, надёжность и относительная простота изготовления дают им неоспоримые положительные качества. И главным моментов, определяющим их качество, долговечность и эффективность заключается в опыте, тандеме работы врача стоматолога-ортопеда и зубного мастера, и конечно же в грамотности выполнения пошаговой последовательности керамического моделирования облицовки выбранной комбинированной конструкции. Изготовление металлокерамических коронок небольшой толщины требует от зубного техника владения различными методиками нанесения керамической облицовки, знаний свойств и особенностей масс мировых производителей, тщательного соблюдения всех этапов и грамотной работы с цветовой палитрой. Создание металлокерамической конструкции предполагает последовательное получение металлического каркаса, на которй в последующем послойно наносят керамическую массу, а затем проводят ее обжиг. Среди технологических операций при создании облицовки цельнолитого металлического каркаса несъемного протеза из металлокерамики следует веделить следующие аспекты: подготовка каркаса протеза, выбор, подготовка и нанесение керамической массы, моделирование и обжиг грунтового слоя, нанесение дентинной массы, этап глазурирования. В научной работе, проведенной сотрудниками кафедры пропедевтической стоматологии ранее, дана характеристика методов моделирования керамической массы, были подробно изложены основные аспекты по обработке керамической массы горячим воздухом, формированию основного слоя керамического покрытия. В последующем, убедившись в высоком качестве грунтового покрытия, переходят к моделированию и обжигу дентинного слоя керамики. В данной статье описана подробная техника нанесения компоненотов керамических масс на опаковой слой керамической массы. Представленный метод трехэтапного нанесения керамического покрытия при изготовлении металлокерамических зубных протезов отвечает всем требованиям моделирования керамики. Следует обратить внимание на точное соблюдение правил послойного нанесения и конденсации керамических масс. Нанесение отдельных слоев керамической массы предполагает наличие опыта у зубного техника
Despite the proven advantages of dental laboratory automation using computer technologies, the production of metal-ceramic fixed crowns and bridges remains a popular type of construction in orthopedic dentistry. Extensive clinical experience, proven technologies, reliability and relative ease of manufacture give them undeniable positive qualities. And the main factor that determines their quality, durability and effectiveness is the experience, the tandem work of the dentist-orthopedist and dental master, and of course the literacy of performing a step-by-step sequence of ceramic modeling of the selected combined structure. The production of metal-ceramic crowns of small thickness requires the dental technician to know various methods of applying ceramic cladding, to know the properties and features of the world's leading manufacturers, to carefully observe all stages and to work correctly with the color palette. The creation of a metal-ceramic structure involves the sequential production of a metal frame, on which the ceramic mass is subsequently applied in layers, and then it is fired. Among the technological operations when creating the veneer-cast metal framework removable denture-metal should be wadelite the following aspects: preparation of a denture, the choice, preparation and application of the ceramic mass, the modeling and firing the base coat, applying the dentinal mass, the stage of glazing applications. In the scientific work carried out by the staff of the Department of propaedeutic dentistry earlier, the characteristic of methods for modeling the ceramic mass was given, the main aspects of processing the ceramic mass with hot air, and the formation of the main layer of the ceramic coating were described in detail. After making sure that the high quality of the ground coating is used, they proceed to modeling and firing the dentin layer of ceramics. This article describes a detailed technique for applying ceramic mass components to the opaque layer of the ceramic mass. The presented method of three-stage application of ceramic coating in the manufacture of metal-ceramic dentures meets all the requirements of modeling ceramics. You should pay attention to the exact observance of the rules of layering and condensation of ceramic masses